694 
F. W. Rüsberg, 
II. Wollastonit. 
Wollastonit ist selten in Schlacken beobachtet und nach- 
gewiesen worden. Es liegt dieses daran, daß Wollastonit nur 
unter ganz besonderen Bedingungen zur Ausscheidung gelangt. 
In den meisten Fällen, in denen man Wollastonit erwarten sollte, 
scheidet sich statt dessen ein hexagonales Kalksilikat aus, welches, 
wie Bourgeois 1 , Doelter 2 3 und Vogt 3 nachgewiesen haben, mit 
dem Wollastonit dimorph ist. Sicherer Wollastonit in Schlacken 
ist zuerst von Vogt 4 in einer Hochofenschlacke von Högfors nach- 
gewiesen worden. Kristallographische Messungen hat zuerst Heber- 
dey 5 an Wollastonitkristallen von Pribi’am ausgeführt. 
Stufe 1. (No. 104 meiner Sammlung, aus der Sammlung 
des Herrn Direktor W. Schilling in Oberhausen.) 
Die Stufe besteht aus einem strahligen Aggregat von regellos 
durcheinandergewachsenen, stark glänzenden, teils wasserklar durch- 
sichtigen, teils durch FeS schwarz gefärbten Kristallen, welche 
eine Größe bis zu 2 cm erreichen. Die auftretenden Formen sind 
ccPoo (a) (100), — Poo(v)(101), Poo (t) (101) und 0P(c)(001). 
In der Prismenzone waren Endigungen nicht zu erkennen. Die 
Ausbildungsweise der Kristalle ist diinntafelig nach ooPoo. Sie 
sind spröde, von faserigem Bruche und zeigen auf den Bruch- 
flächen perlmutterartigen Glanz. Oft sind eine Anzahl von Indi- 
viduen nach der Fläche des vorderen Pinakoids parallel miteinander 
verwachsen. 
Ein Schliff nach der Tafelfläche zeigt gerade Auslöschung. 
Im konvergenten polarisierten Lichte erhält man bei gekreuzter 
Stellung der Nicols den Austritt eines Achsenpoles am Rande des 
Gesichtsfeldes. Die Ebene der optischen Achsen ist die Symmetrie- 
ebene. Die Auslöschungsschiefe auf ooPco beträgt ca. 32 0 im 
spitzen Winkel ß. Ein Schliff der ganzen Schlackenmasse zeigt, 
daß diese nur aus Wollastonit und aus schwarz gefärbter Glas- 
masse (durch FeS) besteht. Spaltbarkeit nach ooPoo ist sehr 
deutlich, weniger deutlich eine Spaltbarkeit nach der Basis. 
Bemerkenswert ist, daß die Kristalle eine große Zahl mit 
Luft oder Gas gefüllter Poren führen. Es läßt sicli daraus der 
Schluß ziehen, daß dieselben unter Einwirkung von Gasen oder 
Dämpfen sich gebildet haben. 
Zur Analyse konnte ich leider nicht genügend reines Material 
1 L. Bourgeois, Reproduction par voie ignöe d’un certain nombre 
d’especes minerales. 1883. 
2 C. Doelter, Über das künstl. Kalisilikat CaSi0 3 . Neues Jahrb. f. 
Min. etc. 1886. I. 
3 J. H. L. Vogt: Studies over Slagger. Stockholm 1884. p. 27 — 29, 
86—105. 
4 Siehe ebenda p. 27 — 29. 
6 Heberdey, Zeitschr. f. Krist. 26. 1896. p. 19 — 27. 
